489 

 43) Schlieg-schlacken (vom Erzsclimelzen). 





a 



b 



c 



d 



e 



Kieselerde 



41,90 



41,52 



37,68 



47,81 



42,93 



Thonerde 



4,09 



10,37 



10,23 



7,35 



6,29 



Eisenoxydul 



34,82 



35,28 



21,33 



23,62 



24,11 



Kalkerde 



11,64 



5,22 



18,72 



12,25 



10,98 



Magnesia 



1,36 



0,16 



0,65 



1,81 



0,23 



Bleioxyd 



2,40 



6,59 



5,19 



6,85 



7,27 



Zinkoxyd 



2,40 



Spur 



2,11 



2,13 



1,54 



Kali 



0,60 



0.049 



2,73 



— 



5,79 



Kupferoxyd 



— 



Spur 



— 



_ 



~ 



Schwefel 



— 



2,13 



— 



— 



— 



99,21 101,329 99,14 101,82 99,14 



a. von Altenauer Hütte (9 Schliegabschnitt 1854/5) 

 nach Streng. 



b. von Lautenthaler Hütte nach Streng-. 



c. von Andreasb erger Hütte (1 Schhegabschnitt 

 1855/6, 1. Masche), Spec. Gew. = 3,36 nach Streng. 



d. desgl. vom 3. Schhegabschnitt. Spec. Gew. = 3,19. 



e. desgl. Die Schlacke entstand bei folgender Be- 

 schickung: 13 Karren Schlacken vom 1. Steindurchstechen, 

 13 desgl. vom -4. Steindurchstechen, 12 Ctr. Abstrich, 4 Ctr. 

 Granuhreisen und 1 Rost Schheg, enthaltend Schhge von 

 den Gruben Samson, Abendröthe, Bergmannstrost (Claus- 

 thal) und der Knappschaft. 



44) Steinschlacken (vom Bleisteinschmelzen). 





a 



b 



c 



d 



e 



f 



Kieselerde 



34,98 



29,90 



32,67 



35,78 



30,78 



33,38 



Thonerde 



4,46 



5,92 



6,34 



9,98 



7,97 



6,29 



Eisenoxydul 



44,97 



48,29 



31,72 



80,31 



23,60 



25,60 



Bleioxyd 



7,23 



2,34 



12,73 



6,71 



21,56 



17,08 



Kalkerde 



7,40 



11,98 



11,23 



11,87 



9,82 



13,63 



Magnesia 



0,70 



1,06 



1,38 



2,13 



1,84 



1,39 



Zinkoxyd 



1,74 



0,68 



2,39 



3,20 



1,54 



0,52 



Antimonoxyd 



— 



— 



Sl,09 



~ 



— 



— 



Kali 



— 



0,71 



— 



— 



— 



— 





101,48 



100,87 



99,55 



99,98 



97,11 



97,89 



